Proportion pn volumes. 



1 etain, i mercure. 

 I etain, 2 mercure. 

 1 etain, 3 mercure. 



( 62 ) 

 Densite observee. Densite calciilt-f. Rapport. 



10,4729 . . 

 11,4646 . . 



12, 0267 . , 



10,4240 



11,4683 

 11,9905 



1,00469 

 1,00294 



Ces observations prouventque I'etain el le mercure eprouvent 

 en general une contraction consiJerabie en s'amalgamant ; mais 

 cette contraction est nuUe lorsqu'on allie un volume d'elain a 

 deux volumes de mercure; car la petite difKrence entre les resul- 

 lats de I'observation et du calcul qu'on remarque dans le tableau 

 precedent, pent etre comptee pour rien. 



Amalgame de plomb. Les experiences suivantes sont rapportees 

 a la temperature de 17°. 



Proportion en volnmes Densitfe observee. Densite calcul6e. Rapport. 



1 plomb, 4 ™ert;ure. . . . i3,i58i 

 1 plomb, 3 mercure. . . . i5,o3g7 

 1 plomb, 2 mercure. . . . 12,8648 



i3, 1 1 16 



[3,ooo3 

 12,8147 



i,oo355 

 i,oo3o3 

 1,00592 



Cest done ici I'amalgame compose d'un volume de plomb sur 

 trois de mercure qui eprouve la moindre contraction. 



Un autre resullat curieux, qu'ii est facile de tirer de ces obser- 

 vations, est que la dilatation de tons ces amalgames par la chaleur 

 est plus petite que ceile qu'on trouve par le calcul, en supposant 

 que chaque metal conserve la dilatation qui lui est propre; il est 

 done prouve que le rapprocheirient des molecules augmente la j 

 resistance que leur attraction mutuelle oppose a I'effet de la | 

 chaleur. 



Voici les points dc fusion des alliages d'etain et de plomb qui 

 ont servi aux experiences pn'cedentes : 



plomb 334° 



etain 23o 



5 at. d'etain, 1 at. de plomb 194 



4 at. d'etain, 1 at. de plomb i8g 



5 at. d'etain, 1 al. de plomb 186 



a at. d'etain, 1 at. de plomb 196 



